sur l'Hist. Natireile et les Arts. 319 

 moycn d'un feu de charbon excite par le foufTlet ; des qu'il parut 

 ardent , je mis une once de cuivre fin, qui avoit ete reduit en pla- 

 ques fort minces & coupe en petits morctaux : le foufflet ne ceffa 

 d'agir que le cuivre fondu ne bouillonnat dans le creufet : j'y jettai 

 alors une once de zinc , que j'avois purifie par la diftillation dans 

 une cornue d'aigi'e ; je remuai ce melange avec une fyatule de bois 

 que j'avois fait poller au feu, 8c le verfai enluite dans une lingo- 

 tiere que j'avois frottee avec de la graiffe.Le zinc le confuma beau- 

 coup , tant pendant la fufion , que pendant que je le verfai dans la 

 lingotiere , ainti que cela arrive d'ordinaire, fur-tout lorfque le me- 

 lange eft dans la proportion indiquee. Le lingot refroidi pefa une once, 

 trois dragmes & u n fcrupule ; il y avoit done une demi - once & 

 deux fcrupules de dechet. Le melange n'eioit pas malleable, il fe brifa 

 lous le marteau , la lime ne mordit que tres-dirficilement, il etoit dur 

 &caffnnr,de couleur jaune, & intcrieurement raye. J'ai fuivi la meme 

 methode dans toutes les experiences fuivantes; il ne fera done pas 

 neceffairejjle repeter la maniere dont j'ai continue d'operer, & il fuffira 

 que je rapporte le refultat de ces experiences, ainfi que ce qui s'y 

 eft trouve de remarquable. J'obferverai en general , que tous les lin- 

 gots n'ont ete mis fous le martt-au que retroidis; qu'ils ont tous ete 

 eprouves par la lime , &C qte refroidis , ils ont ete plies pour voir 

 s'ils fe caffoient. 



N° i~~. Deux or.ces du meme cuivre , mele avec une once du meme 

 zinc , fonclus comme je I'ai expolc , jctterent beaucoup de flammes 

 pendant l'operation , & les fleurs du zinc fe fublimerent copieufement. 

 Le lingot pefa deux onces fept dragmes &C demie & vingt grains. La 

 couleur en etoit jaunatre, la maffe rayee, moins dure que la pre- 

 cedente, la lime y mordit quelque pen, & Ton s'appercut d'un petit 

 degre de malleabilite. 



N°. 3. Une once £c demie de cuivre & une demi - once de zinc , 

 fondues enfemble, jetterent egalement des flammes, mais non pas fi 

 r.bondamment que dansl'experience precedente. Le lingot pefa une once 

 fept dragmes & cinquante grains. La couleur en etoit jaune, & la 

 maffe, apres 1'avoir brifee, etoit plus unie Sc moins dure, la lime y 

 mordoit , & ce melange etoit encore fous le marteau plus malleable 

 que le precedent. 



N°. 4. Deux onces de cuivre & une demi-once de zinc, fondues 

 enfemble, jetterent moins de flammes que dans l'experience prece- 

 dente , & donnerent tres-peu de fleurs de zinc. Le poids du lingot 

 fill de deux onces , deux dragmes & demie. La maffe parut a la 

 brifure afftz unie, elle etoit malleable, jaune, & ne fe refuioit pas 

 a la lime. 



N°. 5. Deux onces & demie de cuivre & une demi-once de 



